74 ÉTUDE THERMIQUE DE QUELQUES ALLIAGES 



liage Cu'Al que nous pouvons regarder comme corres- 

 pondant probablement à une substance de composition 

 définie et non pas à un mélange. 



Etude de l'alliage CuAV. 



Cet alliage a été préparé d'une manière différente 

 de celle indiquée plus haut. Nous avons d'abord fait 

 fondre l'aluminium dans un creuset chauffé au four 

 Perrot et jeté petit à petit dans le métal fondu, le cuivre 

 pris en morceaux massifs de la grosseur d'une petite 

 noisette, on a brassé le métal à l'aide d'une tige en 

 porcelaine. Les deux métaux ont été pris en propor- 

 tion correspondante à la composition de l'alliage CuAP 

 et pesés sur une balance indiquant les centigrammes; 

 il a été pris à peu prés V, "/« de cuivre en excès pour 

 compenser les pertes par oxydation ; si à l'analyse on 

 trouvait que l'alliage contenait trop peu de l'un des 

 deux métaux, on le refondait en y ajoutant la quantité 

 de métal manquant, comme il a été indiqué plus haut. 

 Le métal fondu a été versé sur du sable sec; au refroi- 

 dissement il s'est trouvé composé de magnifiques cris- 

 taux blanc argent. Pour obtenir les plus beaux cris- 

 taux, nous avons eu recours au procédé suivant : Après 

 avoir versé sur le sable l'alliage fondu, on a suivi atten- 

 tivement sa- solidification, en le mettant en contact avec 

 les bouts de deux pinces métalliques. Au moment où 

 la solidification commence à se produire, nous avons 

 étiré la masse à l'aide de ces pinces, en la séparant en 

 plusieurs morceaux; c'est surtout aux surfaces de sépa- 

 ration des pièces étirées que l'on trouve les plus beaux 

 cristaux. Ces cristaux ont la forme d'aiguilles Ion- 



